II, 3. Heydenreich: Ueber den besten Deckglaskitt. 335 



lang. Nach Jahr und Tag ist der Kitt hart und glänzt wie Glas. Je 

 mehr Lavendelöl zugesetzt wird, desto weniger glänzend wird der Kitt, 

 und um so zerfliessender wird die aufgestrichene Schicht. Mennige an 

 Stelle des Zinnobers angewandt, erzeugt einen noch härteren und rascher 

 austrocknenden Kitt, doch besitzt die Farbe bei weitem nicht das Feuer 

 des Zinnobers. 



Das die Zusammensetzung. Was nun die Bereitung betriflft, so ist 

 dies gerade der schwierige Punkt, so dass es vortheilhafter ist, die 

 fertigen Lacke zu kaufen und einzudicken, als sie selbst zu bereiten, wie 

 weiter unten erklärt werden soll. 



Man nehme von dem besten, „hellsten" * und härtesten, fetten 

 Bernsteinlack und Copallack gleiche Gewichtstheile, menge sie unter- 

 einander, und erhitze sie auf dem Sandbade so lange, bis alles Terpen- 

 tinöl ausgekocht ist, d. h. bei ca. 100 bis 170 Grad. Darauf bleibt die 

 heisse Flüssigkeit lange Zeit ganz ruhig, es steigen keine Blasen auf, 

 bis die Temperatur des Leinöls etwa 316 Grad erreicht hat; dann be- 

 ginnt die Flüssigkeit wieder zu kochen. Doch soweit bringt man es 

 nicht. Sobald alles Terpentinöl abgedampft ist, nimmt man die Schale 

 vom Feuer, lässt etwas erkalten und setzt nun auf 1 Theil der heissen 

 Flüssigheit 72 Theil Oleum Lavandulae hinzu, mischt gehörig und lässt 

 erkalten. Darauf verreibt man mit dem erhaltenen, fetten Lack 20 bis 

 40 Procent künstlichen Zinnober (Eosin mit Zinnober) auf das aller- 

 sorgfältigste mit einem Reiber auf einer matten Glasplatte, noch besser 

 in einer feinen Reibmaschine wie sie für feine Oelfarben angewandt 

 wird. 



Sollte hiebei die Consistenz zu dick geworden sein, so setze man 

 soviel Oleum Lavandulae zu, bis die gewünschte Dünnflüssigkeit erreicht 

 ist. Der Lack muss sich leicht und genügend dick aufstreichen lassen. 

 Darauf wird der Deckglaskitt in Malertuben gebracht und aufbewahrt. 

 Zu beachten jedoch ist, dass er mit der Zeit etwas dicklicher wird. 



So wäre die Zusammensetzung des Kittes etwa folgende : 



Bernstein 25 Gewichtsth. 



Copal 25 



Leinölfimiss (mit Manganborat, gekochtes) . . 50 „ 



Ol. Lavandulae 50—60 



Künstlicher Zinnober (Eosin oder Zinnober) 40—60 „ 



Ludwig Marx, der bedeutendste hiesige Lackfabricant, vertreten 



1) Der hellste Copallack hat etwa Sauternfarbe, Bernsteinlack diejenige 

 von Bockbier oder schwarzem Kaffee. 



